## KAJIAN PENINGKATAN NILAI KALOR BRIKET BLOTONG DENGAN PENAMBAHAN PELEPAH PISANG DAN MOLASE
Okta Maulidian 1) , Putri Nur Wahyuni 2) , Caecillia Pujiastuti 3) , Laurentius Urip Widodo 4) , Luluk Edahwati 5)
(1,2,3,4,5) Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur
60249, Indonesia
Penulis korespondensi: 18031010056@student.upnjatim.ac.id

## Abstrak
Blotong  merupakan  limbah  biomassa  dari  industri  gula  tebu  pada  stasiun  pemurnian  nira.  Blotong memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk dijadikan bahan bakar. Blotong juga mempunyai  kadar  abu  yang  cukup  tinggi,  sehingga  perlu  ditambahkan  bahan  lain  yang  dapat  mengurangi kadar abu pada blotong sehingga dihasilkan briket dengan kualitas yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan briket blotong dengan baik serta untuk menentukan komposisi briket terbaik dengan menambahkan pelepah pisang dan perekat molase pada briket blotong sehingga didapatkan nilai kalor terbaik  pada  briket  blotong.  Variabel  yg  digunakan  adalah  komposisi  blotong:pelepah  pisang  dengan perbandingan  (90:10);  (80:20);  (70:30);  (60:40);  (50:50)  dan  konsentrasi  perekat  (5%;  10%;  15%;  20%; 25%).Hasil penelitian menunjukkan pengolahan blotong menjadi briket dengan penambahan pelepah pisang dan perekat molase terbukti dapat meningkatkan nilai kalor blotong. Nilai kalor pada awal perlakuan adalah 3181  kal/gr.  Penambahan  pelepah  pisang  dengan  perbandingan  blotong:pelepah  pisang  (90:10)  dapat meningkatkan  nilai  kalor  briket  blotong  berkisar  3632  kal/gr,  sedangkan  pada  komposisi  blotong:pelepah pisang  (80:20)  didapatkan  nilai  kalor  sebesar  3791  kal/gr. Penambahan  pelepah  pisang  dengan  komposisi blotong : pelepah pisang masing-masing sebesar (70:30); (60:40); dan (50:50), didapatkan nilai kalor sebesar 3816  kal/gr,  4000  kal/gr,  dan  3900  kal/gr.    Nilai  kalor  terbaik  didapatkan  pada  komposisi  briket  blotong pelepah pisang (60:40) dengan penambahan perekat 15% yaitu sebesar 4060 kal/gr.
Kata kunci: briket; blotong; pelepah pisang; molase

## STUDY OF INCREASING THE CALORIFIC VALUE OF BLOTONG BRICKETS WITH THE ADDITIONS OF BANANA MIDRIB AND MOLASSES

## Abstract
Blotong is a biomass waste from sugarcane industry in purification station. Carbon content in blotong is quite high and potential to used as a fuel briquettes. But, ash content in blotong quit high too so it need to adding  another  material  to  produce  briquette  with  better  quality.  This  study  aims  to  knowing  how  to  make briquette properly and determine the best composition briquette with adding banana midrib and molasses so the quality of briquette blotong including calorific value, moisture content, and ash content is better. Making a briquette blotong done in several steps such as preparation materials, pyrolisis process, sizing, mixing, and pressing  the  briquette.  Variable  that  used  is  ratio  composition  between  blotong:banana  midrib  (90:10), (80:20), (70:30), (60:40), and (50:50) and concentration of mollase as a adhesive (5%, 10%, 15%, 20%, and 25%). The resuts showed that processing  blotong into briquette  can increase the caloric value. The caloric value  at  the  beginning  is  3181cal/gr.  After  adding  banana  midrib  with  composition  between  blotong  and banana  midrib  (90:10),  the  caloric  value  is  3632  cal/gr.  Caloric  value  with  ratio  composition  of  blotong: banana midrib (80:20), (70:30), (60:40), and (50:50) is 3791 cal/gr, 3816 cal/gr, 4000 cal/gr, and 3900 cal/gr. The best  condition in composition  of blotong and banana midrib  60:40 with 15% molasses adhesive, which was 4060 cal/gr .
Keywords: briquettes; blotong; midrib banana; molasses

## PENDAHULUAN
Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan utama bagi  kehidupan manusia. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia juga Peningkatan permintaan bahan  bakar  akan  menjadi  hasilnya.  Sebagai  solusi dari  permasalahan  tersebut,  dapat  dikembangkan suatu  bentuk  energi  alternatif  yang  mudah  dan terbarukan.  Salah  satunya  dengan  memanfaatkan blotong dari limbah industri gula sebagai bahan bakar alternatif.
Blotong  merupakan  produk  sampingan  yang di dihasilkan oleh industri tebu di stasiun pemurnian nira  dan  terdiri  dari  limbah  biomassa.  Baik  pabrik maupun  masyarakat  sekitar  terkena  dampak  dari kelebihan  dan  kekurangan  pemanfaatan  blotong. Produksi  blotong  dari  hasil  industri  gula  berkisar 3,8%  dari  jumlah  tebu  yang  digiling  (Ismayana  dan Afriyanto, 2014). Blotong memiliki  bau busuk yang dapat  mengganggu  masyarakat  sekitar.  Saat  ini pemanfaatan  blotong  hanya  sebatas  digunakan sebagai  bahan  baku  kompos,  media  tanam,  serta bahan  bakar  tradisional.  Dengan  demikian,  briket dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  nilai  blotong, yang dapat dilakukan dengan cara membuatnya.
Briket  adalah  bahan  bakar  padat  terkompresi yang memiliki bentuk dan ukuran tertentu, membuat -nya  lebih  mudah  ditangani  dan  menghasilkan  nilai lebih  saat  dibakar  dibandingkan  bahan  bakar  tanpa kompresi  (Chandra  dkk.,  2015).  Penggunaan  briket dapat mengganti fungsi dari minyak tanah serta LPG bagi rumah tangga serta dapat mengurangi pencemar -an lingkungan sekitar pabrik gula. Pembuatan briket dari  blotong  selain  mengurangi  limbah,  juga  dapat menjadi  alteratif  penghasilan  (Ediy  dan  Widyastuti, 2013)
Jika  dilihat  dari  komposisi  kimianya  blotong memiliki kadar abu yang tinggi yaitu 35,4% - 51,27% (Ismayana dan Afriyanto, 2014). Abu dapat menurun -kan nilai kalor suatu bahan bakar, yang menurunkan kualitas  bahan  bakar  tersebut.  Hal  ini  karena  abu merupakan  zat  yang  tidak  mudah  terbakar  sehingga dapat  menghambat  penyalaan  awal  bahan  bakar dalam proses pembakaran.
Tingginya kadar abu pada blotong yang dapat menurunkan nilai kalor dari blotong tersebut menye- babkan  diperlukannya  penambahan  bahan  lain  yang dapat  membantu  mengurangi  kadar  abu  sehingga dapat  meningkatkan  nilai  kalor  dari  briket  tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk  mengkaji penambahan bahan lain pada briket blotong sehingga dapat  meningkatkan  nilai  kalor  pada  briket  blotong. Penelitian yang dilakukan oleh  (Shiami dan Mitarlis, 2014)  dengan  menambahkan  ampas  tebu  sebagai bahan  penunjang  dalam  pembuatan  briket  blotong terbukti mampu menaikkan nilai kalor briket blotong dari  2700  kal/gr  menjadi  3245  kal/gr.  Penambahan bahan  penunjang  lain  pada  briket  blotong  telah dilakukan oleh peneliti terdahulu (Dharma, Rajabiah
dan  Setyadi,  2017).  Dalam  penelitian  tersebut dilaporkan bahwa  penambahan molasse dan setilage pada briket berbahan dasar blotong dapat meningkatkan nilai kalor briket blotong menjadi 4792 kal/gr.    Beberapa  penelitian  yang  telah  disebutkan, nilai kalor yang dihasilkan oleh briket blotong belum memenuhi standart (SNI 01-6235-2000) bahwa nilai kalor minimal bahan bakar sebesar 5000 kal/gr. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  pembuatan  briket  dengan  penambahan bahan  lain  yang  dapat  menunjang  kualitas  briket blotong dan meningkatkan nilai kalor briket blotong Pelepah pisang yang ditambahkan pada briket blotong  yang  akan  dibuat  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  briket  blotong.  Penelitian yang dilakukan oleh (Masthura, 2019) menyebutkan bahwa  pelepah  pisang  memiliki  kandungan  selulosa kurang  lebih  50%.  Kandungan  selulosa  yang  tinggi pada  pelepah  pisang  diharapkan  dapat  memperbaiki nilai kalor pada briket blotong. Selain kadar selulosa yang  tinggi,  ketersediaan  pelepah  pisang  yang melimpah  di  sekitar  menjadi  salah  satu  alasan digunakannya  pelepah  pisang  pada  peneltian  ini. Diharapkan  pengolahan  pelepah  pisang  menjadi bahan  penunjang  briket  blotong  dapat  mengurangi limbah  pelepah  pisang  yang  melimpah  dan  kurang termanfaatkan.
Komponen  utama  dalam  pembuatan  briket selain bahan baku utama yaitu perekat. Perekat pada briket selain berfungsi sebagai perekat antar partikel arang pada briket, pemilihan perekat yang tepat juga dapat  meningkatkan  nilai  kalor  pada  briket. Penggunakan  perekat  molase  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Kurniawati,  Diansyah  Januardi  dan Subekhi,  2018)  terbukti  mampu  menaikkan  nilai kalor pada briket yang dihasilkan.
Alternatif  lain  untuk  menaikkan  nilai  kalor pada briket blotong selain dengan penambahan bahan lain yang dapat menunjang nilai kalor briket, metode pengolahan  briket  yang  digunakan  juga  dapat meningkatkan nilai kalor yang dihasilkan. Pengolah- an  briket  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode pirolisis. Proses pirolisis merupakan proses dekompo -sisi  senyawa  organik  tanpa  menggunakan  oksigen (Endang  dkk.,  2016).  Metode  pirolisis  dapat menghasilkan  nilai  kalor  yang  lebih  baik  daripada menggunakan  metode  karbonisasi.  Berdasarkan penelitian yang telah  dilakukan oleh  (Ridhuan  dan Suranto,  2017)  dengan  membandingkan  briket  yang diolah menggunakan metode pirolisis dan karbonisasi dihasilkan nilai kalor yang lebih tinggi pada metode pirolisis
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, dilakukanlah penelitian berjudul “Kajian Peningkatan Nilai  Kalor  Briket  Blotong  dengan  Penambahan Pelepah  Pisang  dan  Molase”  dengan  harapan  agar didapatkan nilai kalor briket blotong yang lebih baik dan sesuai dengan standart SNI dengan penambahan pelepah pisang dan perekat molase.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan  baku  yang  digunakan  adalah  blotong yang terdapat di PG. Redosarie, Magetan dan pelepah pisang    yang  diperoleh  dari  kebun  pisang  daerah Kecamatan  Krembung,  serta  perekat  molase  yang diperoleh  dari  limbah  pabrik  gula  PG.  Redjosarie, Magetan.

## Alat
Peralatan yang digunakan pada tahap pengola -han  blotong  menjadi  arang  blotong  menggunakan serangkaian alat pirolisator (Gambar 2) dan pencetak briket (Gambar 1).
1 2 3
Gambar 1. Rangkaian Alat Pencetak Briket
Keterangan :
1 Tuas Ulir
2 Penekan Briket 3 Tempat Briket 1 2 4 3 6 5 8 7 9 10 11 12 Gambar 2. Rangkaian Alat Proses Pirolisis

## Keterangan :
1 Reaktor 7 Kondensor 2 Tutup Reaktor 8 Penyangga reaktor 3 Pipa Penyalur 9 Penyangga kondensor 4 Penampung  Tar 10 Penyalur Asap 5 Inlet water 11 Kompor 6 Outlet Water 12 Termokopel

## Prosedur
Nilai  kalor  briket  yang  berbeda  yang  dibuat dari  berbagai  bahan  baku  dan  dengan  konsentrasi yang  berbeda  dari  konstituen  perekat  briket dibandingkan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan Gambar  3,  4  dan  5,  berikut  ini  adalah  langkah- langkah dalam proses penelitian.
Pelepah pisang Pengecilan ukuran ±5cm Pengeringan selama 7hari menggunakan sinar matahari Pelepah pisang kering
Gambar 3. Diagram alir pretreatment pelepah pisang
Blotong Pengeringan selama 14hari menggunakan sinar matahari Pengecilan ukuran 10mesh Blotong kering Gambar 4. Diagram alir pretreatment blotong
Blotong Karbonisasi dengan suhu 300 ˚C dalam waktu 3 jam Arang blotong Pengecilan ukuran Pengayakan (60 mesh) Bubuk arang blotong Pelepah pisang Karbonisasi dengan suhu 250 ˚C dalam waktu 3 jam Arang pelepah pisang Pengecilan ukuran Pengayakan (60 mesh) Bubuk arang pelepah pisang Pencampuran blotong dan pelepah pisang sesuai dengan variabel Penambahan perekat molase Pencetakan Briket blotong dan pelepah pisang Analisa nilai kalor Pengeringan dalam waktu 6 jam dengan suhu100 ˚C
Gambar 5. Diagram alir pembuatan briket

## Uraian Prosedur
1. Persiapan Bahan Mengeringkan  blotong  dan  pelepah  pisang menggunakan  sinar  matahari  untuk  mengurangi kandungan  air,  kemudian  memperkecil  ukuran blotong dan pelepah pisang untuk mempermudah proses pirolisis
2. Pembuatan Briket Blotong  dan  juga  pelepah  pisang  yang  sudah dikeringkan  dan  juga  dikecilkan  ukuran  nya  di pirolisis pada alat pirolisator. Proses pirolisis pada blotong selama 3 jam pada suhu 300 o C dan proses pirolisis pelepah pisang selama 3 jam  pada suhu 250 o C.  Blotong  dan  pelepah  pisang  yang  telah dipirolisis  kemudian  dihaluskan  dan  diayak menggunakan ayakan 60 mesh.
3. Proses Pencampuran dan Pencetakan Pelepah  pisang  halus  dan  blotong  arang dibandingkan  beratnya  berdasarkan  komposisi blotong:pelepah  pisang  masing-masing,  yaitu
90:10;  80:20;  70:30;  60:40;  dan  50:50.  Perekat molase  tersebut  kemudian  dicampurkan  sesuai dengan variabel  yang ditentukan yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25% dari total berat briket. Cetakan yang
digunakan untuk mencetak briket yaitu berbentuk kubus dengan ukuran 5 x 5 x5 cm.
3. Proses Pengeringan Tahap  akhir  pada  pembuatan  briket  adalah poroses  pengeringan.  Pengeringan  dilakukan menggunakan oven dengan suhu 100 o C selama 6 jam. Setelah dilakukan proses pengeringan, maka kadar air pada briket akan berkurang
Setelah proses pembuatan briket selesai, maka dilakukan uji nilai kalor untuk mengetahui pengaruh penambahan  pelepah  pisang  dan  molase  pada  nilai kalor  yang  dihasilkan.  Uji  nilai  kalor  dilakukan menggunakan  metode  isoperibol  atau  adiabatic dengan  menggunakan  alat Automatic  Calorimeter AC500 .  Nilai kalor suatu zat adalah ukuran seberapa banyak panas yang dapat ditahan atau dilepaskannya. Nilai  kalor  suatu  zat  dapat  ditentukan  dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a) Mengambil sampel seberat 1 gram dalam cawan dan dibuat pelet.
b) Memotong  benang  sepanjang  10  cm  dan diletakkan  di  tengah  menyentuh  dalam  cawan, kemudian  ditambahkan  1  ml  ke  wadah  bomb, dan ditutup.
c) Mengisi bak calorimeter dengan akuades hingga batas ukur dan masukkan cawan ke dalam bak.
d) Menutup valve pada tutup cawan dan isi dengan oksigen hingga tekanan 35 atm.
e) Menekan pemantik hingga lampu indikator mati dan  kemudian  mencatat  suhu  dengan  interval waktu  1  menit  hingga  suhu  mulai  turun  setelah mencapai suhu puncak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  “Kajian  Peningkatan  Nilai Kalor  Briket  Blotong  dengan  Penambahan  Pelepah Pisang  dan  Molase”,  kondisi  yang  dijalankan berjumlah  25  variabel  dan  kondisi  yang  ditetapkan berjumlah  2  yaitu  perbandingan  bahan  baku  dan konsentrasi perekat yang digunakan. Pada penelitian yang  telah  dilakukan,  didapatkan  hasil  analisa  nilai kalor  dari  arang  blotong  dan  pelepah  pisang  serta molase seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisa Nilai Kalor Pada Bahan Baku
Bahan Baku (Raw Material) Nilai Kalor (kal/g) Blotong 3181,3904 Pelepah Pisang 3322,6933 Molase 3296,056

## Pengaruh Penambahan  Pelepah Pisang terhadap Nilai Kalor Briket Blotong
Pada  Gambar  5  menunjukkan  nilai  kalor terbesar  terdapat  pada  perbandingan  bahan  baku
blotong dan pelepah pisang 60:40 yaitu 4060 kal/gr. Nilai kalor terendah pada perbandingan blotong dan pelepah pisang 90:10 yaitu 3607 kal/gr. Pengujian ini membuktikan  bahwa  nilai  kalor  meningkat  seiring dengan  bertambahnya  komposisi  pelepah  pisang yang  ditambahkan  pada  briket.  Hal  itu  dikarenakan Pelepah pisang mengandung selulosa yang tinggi dan juga  mengandung  hidrat  arang  atau  karbon  yang cukup  besar,  seperti  penelitian  yang  dilakukan (Sembodo and Prayogi, 2013) bahwa dalam pelepah pisang  mengandung  selulosa  diantara  63%  –  64%, hemiselulosa  19%,  dan  kandungan  lignin  5%. Pelepah  pisang  mengandung  hidrat  arang  atau karbon yang cukup besar sekitar 49/100  gr pelepah pisang  kering.  Penambahan  pelepah  pisang  yang terlalu  banyak  disisi  lain  juga  dapat  menyebabkan menurunnya  nilai  kalor  pada  briket  dikarenakan kandungan  air  pada  pelepah  pisang  yang  cukup tinggi sehingga menyebabkan nilai kalor briket juga akan  menurun  akibat  proses  pembakaran  yang kurang efisien pada saat penambahan pelepah pisang yang terlalu banyak. Nilai kalor briket blotong yang dihasilkan  dengan  variasi  komposisi  penambahan pelepah  pisang  berkisar  antara  3600-4000  kal/gr. Nilai kalor yang dihasilkan pada briket blotong dan pelepah  pisang  belum  memenuhi  standart  (SNI  01- 6235-2000) yaitu minimal 5000 kal/gr.
Gambar  5. Hubungan  antara  variasi  komposisi bahan baku blotong  dan pelepah pisang terhadap nilai kalor

## Pengaruh Penambahan Perekat Molase terhadap Nilai Kalor Briket Blotong
Parameter  paling  penting  dalam  bahan  bakar adalah nilai kalor. Semakin tinggi nilai kalor briket, maka  akan  semakin  baik  kualitas  briket  tersebut. Gambar  6  menunjukkan  bahwa  nilai  kalor  terbesar terdapat pada penambahan perekat sebesar 15% yaitu 4060  kal/gr,  sedangkan  nilai  kalor  terendah  pada penambahan  perekat  25%  yaitu  3607  kal/gr. Pengujian ini membuktikan semakin banyak jumlah perekat yang ditambahkan maka akan menyebabkan bertambahnya nilai kalor, yang awalnya 3180 kal/gr menjadi  berkisar  3600-4000  kal/gr.  Namun  pada konsentrasi  perekat  20%,  nilai  kalor  mulai mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  karena perekat  molase  juga  mempunyai  kadar  abu  yang cukup  tinggi  yaitu  11,9%,  sehingga  ketika  molase
yang  ditambahkan  terlalu  banyak,  nilai  kalor  briket akan  turun  karena  tingginya  kadar  abu.  Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Gunawan,  Ali  and Hamzah, 2018) , kadar abu dan zat mudah menguap ( volatile )  dapat  mempengaruhi  nilai  kalor  briket. Kadar abu dan zat volatile yang tinggi menyebabkan berkurangnya nilai kalor pada briket.

## SIMPULAN
Penambahan  pelepah  pisang  serta  perekat molase  terbukti  mampu  meningkatkan  nilai  kalor blotong  dari  3180  kal/gr  menjadi  3600-4000  kal/gr Nilai  kalor  terbaik  didapatkan  pada  kondisi perbandingan  blotong  dan  pelepah  pisang  60:40 dengan konsenstrasi 15% sebesar 4060 kal/gram.

## SARAN
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut menggunakan  variabel  yang  lain  seperti  kuat  tekan dan ukuran partikel ataupun bahan lain yang memiliki nilai  kalor  yang  tinggi  untuk  mendapatkan  kualitas briket blotong yang memiliki nilai kalor yang tinggi dan memenuhi standar SNI.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra,  A.,  Laniwati,  M.,  Yusuf,  M.  dan  Pratiwi, W., 2015. Effect of pyrolisis temperature and number of molasses’ adhesive toward quality of  mud  cake  based  bio  briquette. Seminar Nasional Teknik Kimia Kejuangan , pp.1–7.
Dharma,  U.S.,  Rajabiah,  N.  dan  Setyadi,  C.,  2017. Pemanfaatan  Limbah  Blotong  Dan  Bagase Menjadi  Biobriket  Dengan  Perekat  Berbahan Baku Tetes Tebu Dan Setilage. Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin , 6(1). https://doi.org/10.24127/trb.v6i1.472.
Ediy,  R.S.  dan  Widyastuti,  S.,  2013.  Kelayakan limbah  blotong  pabrik  gula  sebagai  briket blotong  berpori  untuk  bahan  bakar  alternatif. 11, pp.12–17.
Endang, K., Mukhtar, G., Abed Nego dan Sugiyana, F.X.A.,  2016.  Pengolahan  Sampah  Plastik dengan Metoda Pirolisis menjadi Bahan Bakar Minyak. Pengembangan  Teknologi  Kimia untuk  Pengolahan  Sumber  Daya  Alam Indonesia , ISSN 1693-, pp.1–7.
Gunawan,  P.,  Ali,  A.  dan  Hamzah,  F.H.,  2018. Variasi  Komposisi  Jerami  Dan  Sekam  Padi Terhadap Mutu Briket Bioarang. 5(September), pp.188–194.
Ismayana,  A.  dan  Afriyanto,  M.R.,  2014.  Pengaruh Jenis  Dan  Kadar  Bahan  Perekat  Pada Pembuatan  Briket  Blotong  Sebagai  Bahan Bakar  Alternatif. Jurnal  Teknik  Industri , 21(3), pp.186–193.
Kurniawati, D., Diansyah Januardi, N.  dan Subekhi,
N.,  2018.  Pengaruh  Penambahan  Serbuk Tongkol  Jagung  pada  Pembuatan  Biobriket dari  Pelepah  Pisang  dengan  Perekat  Tetes Tebu. JMPM  (Jurnal  Material  dan  Proses Manufaktur) , 2(1), pp.1–7. https://doi.org/10.18196/jmpm.2115.
Masthura,  M.,  2019.  Analisis  Fisis  dan  Laju Pembakaran  Briket  Bioarang  Dari  Bahan Pelepah Pisang. Elkawnie , 5(1), p.58. https://doi.org/10.22373/ekw.v5i1.3621.
Ridhuan,  K.  dan  Suranto,  J.,  2017.  Perbandingan Pembakaran  Pirolisis  Dan  Karbonisasi  Pada Biomassa Kulit Durian Terhadap Nilai Kalori. Turbo :  Jurnal  Program  Studi  Teknik  Mesin , 5(1), pp.50–56. https://doi.org/10.24127/trb.v5i1.119. Sembodo,  B.S.T.  dan  Prayogi,  F.H.,  2013.  Secara Termokimia  Dalam  Air  Panas  Bertekanan  ( Hot Compressed Water ). E K U I L I B R I U M , 12(2), pp.55–58.
Shiami, M.A.  dan  Mitarlis, 2014. Pembuatan Briket
Dari  Campuran  Blotong  Dan  Limbah  Padat Proses  Sintesis  Furfural  Berbahan  Dasar Ampas Tebu Preparation. Journal of Chemistry , 3(3), pp.104–110.